II 
ment la me'tliode que je trouve la plus commode, et telle que je l'ai pratiquée 
le mois de mars passé et que je l’ai communiquée à j\L Kaemmerer..*^) 
Le procédé tel que je lai employé se divise eu ti'ois opérations: 
I. Le minéral est réduit au plus petit grain, autant que le permet sa malléalnlité. 
On l'ait fondre du carbonate de potasse dans un creuset réfractaire, et puis 
on y introduit par petites portions une quantité du minéral égale à la quantité 
de potasse employée. (Juand le creuset se trouve rempli, on donne uii 
coup de feu, et on laisse refroidir le tout. On casse ensuite le creuset 
pour retirer la masse solidifiée. Si l’on veut épargner le creuset, il faut 
après le premier coup de feu retirer au moyen d’une cuillère en fer, la moitié 
du contenu du creuset. On ajoute ensuite, d’abord de la potasse (bien sècliej, 
ensuite du minéral en raison' de la quantité de potasse, et l’on continue 
ainsi. Je crois cependant que pour le moment, il vaut mieux ne pas 
recbarger le même creuset, car s’il venait à crever, le baut prix du tellure 
rendrait la perle très consldér^ible. 
Le but de cette prcmlèie opération est d’obtenir une matte -crue. En 
effet, on trouve tout le tellurure d’argent déposé au fond du creuset. Une 
petite partie cependant est décomposée, de façon que l’on trouve toujours 
au fond du creuset un petit régule d’argent. Le tellure qui était combiné 
avec cet argent se retrouve dans la masse saline. Si on veut l’extraire eu 
entier, on pourra procéder comme il sera dit plus bas pour l’extraction du 
tellure; mais en général, si l’on a beaucoup de minéral à traiter, cela n’en 
vaut euère la peine. 
La quantité de la matte-crue obtenue a été do 9 onces par llvi-e ou de 
0,7,') du minéral. Le tellurure d’argent qui s’est rassemblé au fond du 
creuset, se cristallise par le refroidissement et ressemble alors beaucoup au 
sulfure d’antimoine natif. 11 est gris de couleur et toute la masse se trouve 
composée de cristaux en forme d’aiguilles. 11 est malléable comme à l’état 
naturel. 
II . Le tellurure d’argent ainsi dégagé de la gangue, est réduit en petits grains. 
On fait fondre de la potasse comme pour la première opération, et on y 
Introduit ensuite le tellurure d’argent par petites portions avec addition de 
salpêtre. Une seconde addition de ce mélange ne se fait que quand toute 
effervescence produite par la première cesse; on continue jusqu’à ce que le 
creuset soit plein, et l’on termine par un coup de feu. Le creuset étant 
refroidi, on le casse. Tout l’argent se trouve au fond rassemblé en un 
*) J’ai tu dans le joum.'it de M. Sctiwelggev - Scidet ta Iraiîuetien d’une analyse du tellnrisel de 
ISagiag par M. lierlliier, le caliicr des Annales de cbiinie qui contient 1 original ne m’elaiil jets en¬ 
core iiarvenu. M. lierlliier est arrivé à peu pics au même résultat que irioi, opéraut sur une plus 
petite éebellc. 
